http://jurnal.polimdo.ac.id/ JTST, 4 (2), 2022, 92-101
Pengaruh Penambahan Steel Fibre Pada Komposisi Campuran Terhadap Kuat Tekan Dan Kuat Lentur Beton
Marselino Hosea Slat 1 , Fery Sondakh 2 , Vicky Alexander Assa 3 ,
Konstruksi Bangunan Gedung, Teknik Sipil, Politeknik Negeri Manado, Kota Manado. 1,2,3 E-mail: marselinoslat7@gmail.com

## Abstrak
Beton adalah bahan konstruksi yang digunakan untuk pembuatan bangunan. Beton kuat terhadap  gaya  tekan  tetapi  tidak  dengan  gaya  Tarik  oleh  karena  itu  diperlukan  penambahan bahan tambah seperti serat bajai pada campuran beton untuk dapat mengurangi retak-retak yang terjadi pada beton. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh bahan tambah steel fibre terhadap kuat tekan dan kuat lentur yang dihasilkan beton pada umur 7 dan 28 hari. Penelitian ini menggunakan benda uji silinder ukuran diameter 150 mm dan tinggi 300 mm dan ukuran 150 mm x 150 mm x 600 mm dengan jumlah sampel adalah 24 untuk masing-masing pengujian. Variasi serat baja yang digunakan adalah 10%, 20%, dan 30% yang diambil dari berat semen. Hasil pengujian yang didapat, pada pengujian kuat tekan dengan bahan tambah steel fibre sebanyak 10% mendapatkan nilai kuat tekan rata-rata tertinggi yaitu 33,40 MPa dimana terjadi peningkatan nilai persentase optimum sebesar 11,33% terhadap mutu rencana kuat tekan beton. Untuk pengujian kuat lentur, penggunaan steel fibre variasi 30% mendapatkan  nilai  tegangan  lentur  rata-rata  tertinggi  yaitu  5,09  MPa  dimana  terjadi peningkatan nilai persentase optimum sebesar 32,85% terhadap mutu rencana kuat lentur beton. Dari hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan steel fiber dapat digunakan pada beton namun perlu  memperhitungkan  tingkat  kelecakan  saat  proses  pencampuran  misalnya  dengan menggunakan bahan tambah kimia superplasticizer.
Kata kunci: beton, serat besi, kuat tekan, kuat lentur.

## Abstract
Concrete is a building material used in building construction. Concrete is strong against compressive forces but not against tensile forces, therefore, the addition of additional materials such as steel fibre in the concrete mixture is required to reduce cracks that occur in concrete. This study aims to evaluate the effects of using steel fibers in concrete based on compressive and flexural strength tests at 7 and 28 days. This research used cylinder samples with dimension of 150mm diameter and 300mm height for compressive strength test and dimension of 150 mm x 150  mm  x  600  mm.  with  total  of  samples  is  24  for  each  test.  Steel  fibre  was  employed  in percentages that range from 10%, 20%, and 30% by weight of cement. The results shows that the compressive  strength  test  with  steel  fibre  added  as  much  as  10%  got  the  highest  average compressive strength value of 33,40 MPa where there was an increase in the optimum percentage value of 11,33% against the quality of the target of concrete compressive strength. For flexural strength result, the use of steel fibre variation of 30% got the highest average flexural stress value of 5,09 MPa where there was an increase in the optimum percentage value of 32,85% on the design quality of the flexural strength of concrete. Form these results, the use of steel fiber in concrete is promising, however, workability control is required in the process of mixing by using additional chemical admixture such as superplasticizer.
Keywords: concrete, steel fibre, compressive strength, flexural strength

## 1. PENDAHULUAN
Beton  merupakan  material  komposit  yang  bahan  penyusunnya  berupa  semen  hidrolik ( portland  cement ),  agregat  halus,  agregat  kasar,  dan  air,  serta  ada  atau  tidaknya  suatu  bahan tambah  ( admixture atau additive )  yang  akan  saling  melengkapi  sehingga  membentuk  satu kesatuan. Penggunaan beton sebagai suatu bahan konstruksi telah lama dikenal hingga sampai pada era saat ini yang dimana pada umumnya dipakai untuk struktur bertingkat besar maupun kecil, dan fungsi pengunaan beton dalam konstruksi bangunan adalah untuk menahan beban dari suatu bangunan.
Salah satu sifat penting yang harus diperhatikan pada beton adalah daktilitas. Daktilitas merupakan kemampuan struktur atau komponennya untuk melakukan deformasi inelastik bolak- balik  berulang  di  luar  batas  titik  leleh  pertama,  sambil  mempertahankan  sejumlah  besar kemampuan daya dukung bebannya (SNI 03-1729-2002). Jadi salah satu alasan pemakaian serat pada beton yaitu agar dapat menaikan kapabilitas penyerapan energi dari matrik campuran yang artinya  meningkatkan  daktilitas  beton  yang  dimana  akan  berdampak  juga  pada  penambahan perilaku terhadap lelah ( fatigue ) dan kejut ( impact ).
Penggunaan steel fibre dapat mempengaruhi sifat daktilitas pada beton. Selain serat baja pada  beton  berpengaruh,  ada  juga  faktor  yang  mempengaruhi  yaitu  jumlah  lekukan  dan  juga ikatan  antara serat  baja  dengan beton. Steel  fibre juga  berpengaruh terhadap cracking control . Cara bekerja serat baja terhadap retak berbeda terhadap beton biasa. Steel fibre akan bekerja lebih optimal pada retakan. Steel fibre bekerja setelah terjadi retakan pertama, dimana setelah terjadi retakan steel fibre akan cenderung mencegah retak-retak kecil menjadi retakan yang lebih besar. Menurut  Estefania  Cuenca  (2015), steel fibre mengembangkan  kemampuan crack  control dan mengijinkan  beton  dengan  bantuan  tulangan  baja  ulir/polos  mendapatkan  kekuatan  tarik tambahan setelah mencapai tegangan leleh nya ( yield stress ) dan juga menjaga agar retak tidak menyebar.
Berikut adalah beberapa penelitian tentang penggunaan serat baja:
1. Penelitian “Pengujian Kuat Tarik Lentur Beton Dengan Variasi Kuat Tekan Beton” Tujuan penelitian ini adalah, membandingkan hubungan antara kuat tarik lentur beton dan kuat tekan beton. Penelitian yang dilakukan perlakuan selama 28 hari dengan benda uji berupa balok ukuran 100x100x400 mm sebanyak 32 buah untuk pengujian kuat tarik lentur dan silinder 10/20 mm sebanyak 20 buah untuk pengujian kuat tekan. Rentang kuat tekan yang digunakan adalah 20, 25, 30, dan 35 MPa. Berdasarkan hasil pengujian, nilai kuat tarik dan kuat lentur pada  beton  mengalami  peningkatan;  yaitu,  semakin  besar  nilai  kuat  tekan,  semakin  tinggi pula besarnya kekuatan tarik lentur berikutnya. Pada penelitian ini nilai fr/√f’c berkisar 0,81 sampai 0,83. (Pane dkk, 2015).
2. Penelitian “Pengaruh Dosis Dan Aspek Rasio Serat Baja Terhadap Kuat Tekan Dan Modulus Elastisitas  Pada  Beton  Normal  Dan  Beton  Mutu  Tinggi”  Hasil  pengujian  menunjukkan bahwa  penambahan  dosis  serat  baja  sebesar  60  kg/m3menghasilkan  kuat  tekan  dan  nilai modulus elastisitas maksimum kecuali pada beton mutu tinggi aspek rasio 80. Besar kenaikan kuat tekan maksimum pada beton normal sebesar 10,54% (tipe A) dan 10,81% (tipe B) dan beton mutu tinggi sebesar 12,41% (tipe A penambahan 80 kg/m3 ) dan 12,41%. Peningkatan maksimum nilai modulus elastisitas pada beton normal adalah 25,10% pada tipe B sedangkan pada  beton  mutu  tinggi  sebesar  10,98%  pada  tipe  A.  Jumlah  serat  pada  saat  pemeriksaan distribusi  pada  beton  segar  dan  beton  setelah  diuji  terhadap  jumlah  serat  teoritis  terdapat
perbedaan.  Dosis  serat  lebih  berpengaruh  terhadap  kenaikan  kuat  tekan  dan  modulus elastisitas daripada jumlah seratnya (Musyaffa dkk, 2015).
3. Penelitian “Studi Eksperimental Pengujian Kuat Tekan, Kuat Tarik Belah dan Kuat Lentur Pada Campuran Beton Dengan Penambahan Serat Kawat Bendrat Berkait” pada tahun 2017 meneliti pengaruh serat bendrat berkait terhadap kuat tekan, tarik belah dan kuat lentur pada beton  mutu  normal  dengan  variasi  kadar  serat  0%,  0,75%,  1,0%  dan  1,25%  dari  volume adukan beton dengan panjang serat 60 mm dan diameter 1 mm. Benda uji kuat tekan dan tarik belah berupa silinder dengan diameter 15 cm dan tinggi 30 cm berjumlah 24 buah dan benda uji  kuat  lentur  berupa  balok  dengan  ukuran  60  cm  x  15  cm  x  15  cm  sebanyak  12  buah. Pengujian  dilakukan  setelah  28  hari.  Kuat  tekan,  tarik  belah  dan  kuat  lentur  pada  beton meningkat  setelah  diberi  penambahan  serat  kawat  bendrat  berkait.  Peningkatan  optimum terjadi  pada  variasi  kadar  serat  0,75%  dengan  hasil  berturut-turut  sebesar  35,9336  MPa, 3,9848  MPa,  dan  8,9380  MPa.  Semakin  banyak  variasi  kadar  serat  akan  menyebabkan sulitnya pergerakan agregat sehingga semakin besar kemungkinan terjadi balling effect pada saat pengerjaan beton (Zhafirah dkk, 2017).
4. Penelitian  “Pengaruh  Penambahan  Serat  Baja  Terhadap  Peningkatan  Kuat  Kokoh  Tekan, Kuat  Tarik  Belah  Dan  Kuat  Lentur  Murni  Pada  Beberapa  Mutu Steel  Fibre  Reinforced Concrete ” pada tahun 2018 meneliti pengaruh serat baja terhadap kuat tekan, kuat tarik belah, dan kuat lentur murni pada berbagai grade SFRC dengan kandungan serat baja adalah 1% dan  1,5%  menggunakan  serat  baja  Dramix  5D  dengan  rasio  aspek  masing-masing  65, sedangkan kualitas desain SFRC adalah 23 MPa dan 27 MPa. Hasil pengujian menunjukkan bahwa SFRC dengan serat baja 1% memiliki peningkatan kuat tekan terbesar yaitu mencapai 20,33 persen, sedangkan SFRC dengan kandungan serat baja 1,5% memiliki pertumbuhan terbesar dalam ketangguhan patah dan kekuatan lentur murni, yaitu mencapai 161,45 % dan 47,49%. di keduanya (Wibisono dkk, 2018).
5. Penelitian “Pengaruh Penambahan Steel Fibre Dan Viscocrete 8670-Mn Terhadap Uji Kuat Tarik Beton” pada tahun 2021 dengan penelitian bertujuan untuk meningkatkan kuat tarik beton dengan steel fibre dan dicampur dengan viscocrete 8670-Mn . Dimana hasil penelitian diperoleh nilai kuat tarik beton rencana 25 MPa. Persentase dari steel fibre dalam campuran yaitu  1%,  2%,  3%  dan  4%  sedangkan  untuk viscocrete  8670-Mn digunakan  0,8  %.  Hasil penelitian ini didapat kuat tarik beton dengan nilai tertinggi yaitu dengan campuran steel fibre 4% dan viscocrete 8670-Mn 0,8 % yaitu 3,82 MPa untuk umur 28 hari (Alwi dkk, 2021). Perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian-penelitian  terdahulu  yaitu  penelitian  ini meneliti tentang penggunaan steel fibre dengan variasi 10%, 20%, dan 30% yang diambil dari berat semen yang akan dilakukan pengujian kuat tekan dan kuat lentur selama 7 hari dan 28 hari setelah melalui proses perawatan.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode experimental laboratorium dengan pengujian di  Laboratorium Uji Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado dengan melakukan suatu percobaan membuat suatu perbandingan antara beton tanpa steel fibre dan beton yang menggunakan steel fibre yang ditinjau perbandingannya dari pengujian kuat tekan beton serta kuat lentur balok. Material yang disiapkan adalah semen Tonasa tipe PCC (Gambar 1), agregat halus diambil dari Desa Amurang, Minahasa Selatan (Gambar 2), agregat kasar berupa batu pecah ukuran 10-20 mm (Gambar 3) dan batu pecah ukuran 20-30 mm (Gambar 4) diambil
dari  PT.  King  Cursher,  Kema,  Minahasa  Utara,  air  diambil  dari  Laboratorium  Uji  Bahan Politeknik Negeri Manado, dan bahan tambah steel fibre tipe hooked-end pabrikasi dari Dramix (Gambar 5) digunakan pada semua sampel beton .
Tahapan  penelitian  ini  dimulai  dari  persiapan  bahan  penyusun  beton,  kemudian dilakukan  pengujian  pemeriksaan  karakteristik  material  agregat  halus  dan  kasar  untuk mengetahui  standart  bahan  yang  akan  digunakan.  Setelah  pemeriksaan  karakteristik  material selesai dan memenuhi spesifikasi, langkah selanjutnya yaitu perencanaan campuran beton yang mengacu  pada  SNI  03-2834-2000  dan  PBI  1971,  kemudian  dilakukan  proses  pembuatan campuran  beton  dan  pengujian  slump,  setelah  pengujian  slump  dilakukan  percetakan  beton didalam cetakan silinder 150 mm x 300 mm untuk pengujian kuat tekan beton dan cetakan balok 150mm x 150mm x 600mm untuk pengujian kuat lentur balok, kemudian dilakukan perawatan benda uji dengan metode perendaman, setelah itu akan dilakukan proses pengujian kuat tekan dan kuat lentur setelah perawatan.
Kuat tekan beton didapat melalui pengujian kuat tekan dengan memakai alat uji tekan ( compressive  strength  machine )  yang  proses  penerimaan  beban  tekan  terlihat  pada  Gambar  6. Acuan yang dipakai untuk pengujian kuat tekan adalah SNI 1974-2011 tentang “Cara uji kuat tekan  beton  dengan  benda  uji  silinder”. Pemberian  beban  tekan  dilakukan  bertahap  dengan kecepatan beban tertentu atas uji beton. Besarnya kuat tekan beton dapat dihitung dengan rumus:
𝑓c′ = p A ................................................... (1) Dimana: fc’ = Kuat tekan benda uji beton (MPa) P = Besar beban maksimum (N) A = Luas penampang benda uji (mm2) Gambar 1 . Semen Tonasa tipe PCC Gambar 2 . Pasir Amurang Gambar 3 . Batu Kema 10-20 mm Gambar 4 . Batu Kema 20-30 mm Gambar 5 . Steel Fibre tipe hooked-
end
Gambar 6. Pengujian Kuat Tekan
Pengujian kuat lentur dilakukan dengan acuan yang dipakai yaitu SNI 4431-2011 tentang “Cara uji kuat lentur beton normal dengan dua titik  pembebanan” yang pembebanan dua titik tersebut  dapat  dilihat  pada  Gambar  2.  Pengujian  kuat  lentur  memiliki  dua  perhitungan, penggunaan perhitungan tersebut berdasarkan pada pola keruntuhan yang terjadi pada bentangan. Jika keruntuhan yang terjadi pada bagian bentang, maka digunakan perhitungan:
σl = P. L B. H² .............................................. (2)
Sedangkan  jika  terjadi  keruntuhan  pada  bagian  luar  tengah  bentang,  maka  digunakan perhitungan:
σl = 3P. 𝔞 B. H² .................................................. . (3) Dimana: σl = Kuat lentur benda uji (MPa) P = Besar beban maksimum yang terjadi (N) L = Jarak bentang antara dua garis perletakan (mm) B = Lebar tampang lintang patah arah horizontal (mm) H = Lebar tampang lintang patah arah vertikal (mm) 𝔞 = Jarak rata-rata dari garis keruntuhan dan titik perletakan terdekat diukur pada tarik bentang (mm)
Gambar 7. Pengujian Kuat Lentur

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil Pengujian Kuat Tekan
Hasil pengujian kuat tekan beton menggunakan bahan tambah steel fibre dengan variasi 10%, 20%, dan 30% pada benda uji silinder yang dilakukan pengujian umur 7 hari dan 28 hari terlihat pada Tabel 3, dan Gambar 9.
Tabel 1. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton Nama Benda Uji Hasil Kuat Tekan Rata-Rata (MPa) 7 Hari Koefisien  7 Hari 28 Hari Koefisien 28 Hari S-N-0% 18,22
0,65
30,57 1
S-SF-10% 20,98 33,40 S-SF-20% 19,71 32,84 S-SF-30% 18,76 30,46
Gambar 8. Grafik Kuat Tekan Rata-Rata Beton 7 Hari dan 28 Hari
Dari hasil pengujian kuat tekan yang didapat, menunjukkan hasil dari beton normal yang didapat sesuai dengan mutu beton yang direncanakan (fc’30) yaitu 18,22 MPa pada umur beton 7 hari dan 30,57 pada umur beton 28 hari. Setelah ditambahkan steel fibre dengan ukuran panjang 6 cm dan diameter 1 mm, terjadi perubahan mutu beton pada setiap variasi. Pada benda uji steel fibre variasi 10% terjadi puncak peningkatan mutu beton maksimum yaitu sebesar 20,72 MPa pada umur beton 7 hari dan 33,40 MPa pada umur beton 28 hari, Pada benda uji steel fibre variasi 20% terjadi peningkatan mutu beton yaitu sebesar 19,71 pada umur beton 7 hari dan 32,84 MPa pada umur beton 28 hari, tetapi terjadi penurunan mutu beton jika dibandingkan dengan benda
0 5 10 15 20 25 30 35 40 S-N 0% S-SF 10% S-SF 20% S-SF 30% MU TU BET ON (MP A) NAMA BENDA UJI 7 HARI 28 HARI
uji steel fibre variasi 10%. Sedangkan pada benda uji steel fibre variasi 30% terjadi penurunan mutu beton, yaitu 30,46 MPa pada benda uji 28 hari, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan beton normal yang didapat.
Penurunan  mutu  beton  tersebut  terjadi  karena  penggunaan steel  fibre yang  semakin bertambah banyak yang menyebabkan steel fibre saling mengikat terlalu banyak sampai terjadi penggumpalan sehingga menyebabkan sulitnya pergerakan campuran lain yang masuk ke dalam akibat pemadatan yang tidak terdistribusi secara merata dimana hal tersebut akan menimbulkan rongga-rongga  kosong  pada  dalam  beton  yang  membuat  mutu  beton  menurun.  Hal  ini  juga ditemukan oleh Luvena dkk, (2017) dalam penelitiannya pada beton memadat sendiri.  Namun penambahan steel fibre pada beton juga dapat mengikat campuran beton lainnya sehingga dapat membuat beton menjadi lebih daktail serta meningkatkan juga mutu beton jika penambahan steel fibre dengan komposisi yang tepat. Pada penelitian ini komposisi campuran terbaik di dapat pada penggunaan steel fibre 10% dimana meningkatkan mutu beton sebesar 33,40 MPa atau terjadi peningkatan persentase sebesar 11,33% dari mutu rencana kuat tekan beton.
Adapun  persentase  kekuatan  tekan  benda  uji  silinder  dengan  penambahan steel  fibre dibandingkan dengan kuat tekan beton normal terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Persentase Pengujian Kuat Tekan Umur Beton Minimum kuat tekan (MPa) Koefisien Kuat Tekan (%) Persentase kuat tekan beton (%) S-N 0% S-SF 10% S-SF 20% S-SF 30% 7 Hari 19,5 65 60,73 69,94 65,69 62,53 28 Hari 30 100 101,88 111,33 109,48 101,54

## 3.2 Hasil Pengujian Kuat Lentur
Hasil pengujian kuat tekan beton menggunakan bahan tambah steel fibre dengan variasi 10%, 20%, dan 30% pada benda uji silinder yang dilakukan pengujian umur 7 hari dan 28 hari terlihat pada Tabel 3, dan Gambar 9.
Tabel 3. Hasil Pengujian Kuat Lentur Nama Benda Uji Hasil Kuat Lentur Rata-Rata (MPa) 7 Hari 28 Hari B-N-0% 3,61 3,98 B-SF-10% 3,88 4,18 B-SF-20% 4,43 4,65 B-SF-30% 4,63 5,09
Gambar 9. Grafik Kuat Lentur Rata-Rata Beton 7 Hari dan 28 Hari
Dari  hasil  pengujian  kuat  lentur  yang  tercantum  pada  Tabel  3  dan  Gambar  9, menunjukkan  terjadi  peningkatan  pada  setiap  penambahan  variasi.  Pada  benda  uji steel  fibre variasi 10% terjadi peningkatan mutu beton yaitu sebesar 3,88 MPa pada umur beton 7 hari dan 4,18 MPa pada umur beton 28 hari, pada benda uji steel fibre variasi 20% terjadi peningkatan mutu beton yaitu sebesar 4,43 MPa pada umur beton 7 hari dan 4,65 MPa pada umur beton 28 hari,  dan  pada  benda  uji steel  fibre variasi  30%  juga  terjadi  peningkatan  yang  paling  besar diantara 2 variasi sebelumnya yaitu sebesar 4,63 MPa pada umur beton 7 hari, dan 5,09 MPa pada umur beton 28 hari. Pada beton normal gaya lentur yang terjadi hanya ditahan oleh beton sendiri, sehingga pada saat terjadi kuat lentur maksimum beton tersebut mengalami retakan yang sangat cepat yang membuat beton tersebut langsung patah, sedangkan pada beton dengan penambahan steel fibre gaya tarik yang terjadi ditahan secara bersama-sama oleh beton dan steel fibre pada saat adanya beban lentur, sehingga memperlambat retakan yang terjadi pada beton tersebut yang membuat beton tidak mengalami patah secara langsung sehingga kuat lentur yang terjadi pada beton serat meningkat, hasil pengujiannya bisa dilihat pada Gambar 10.
Gambar 10. Perbandingan Hasil Kuat Lentur Pada Balok Normal & Balok Dengan Penambahan Steel Fibre
0 1 2 3 4 5 6 B-N-0% B-SF-10% B-SF-20% B-SF-30% KUAT LENT U R (MP A) NAMA BENDA UJI 7 HARI 28 HARI
Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan steel fibre memiliki dampak yang besar dalam hal menahan beban lentur, dimana steel fibre dapat berkerja secara maksimal pada saat menerima beban lentur, dan hal tersebut inilah yang dapat mempengaruhi sifat daktilitas pada beton karena steel fibre akan bekerja lebih optimal pada retakan setelah terjadi retakan pertama, dimana setelah terjadi retakan steel fibre akan cenderung mencegah retak-retak kecil menjadi retakan yang lebih besar.  Penambahan  serat  ke  dalam  adukan  beton  dapat  meningkatkan  kuat  tarik  yang  berarti sesuai dengan tujuan utama penambahan serat dapat menjadi sebagai tulangan mikro ke dalam adukan beton untuk meningkatkan kuat tarik beton dan menahan retakan-ratakan di daerah tarik yang  terlalu  dini  akibat  pembebanan.  Sifat  daktilitas  ini  dikemukakan  juga  dalam  penelitian Utami dkk (2022) dan Zongze, L et al. (2021).
Adapun  persentase  kekuatan  lentur  benda  uji  balok  dengan  penambahan  steel  fibre dibandingkan dengan kuat lentur beton normal terlihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Pengujian Kuat Lentur Variasi Benda Uji Minimal Kuat Lentur (MPa) Peningkatan Kuat Lentur 28 Hari (%) Hasil Kuat Lentur (MPa) Persentase Kuat Lentur (%) Normal 3,83 3,98 103,73 3,73% SF 10% 4,18 109,05 9,05% SF 20% 4,65 121,18 21,18% SF 30% 5,09 132,85 32,85%

## 4. KESIMPULAN
Dari  hasil  pengujian  tersebut  menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh  penggunaan steel fibre terhadap kuat tekan dan kuat lentur dimana terjadi perubahan mutu beton khususnya pada kuat tarik lentur yang dapat mempengaruhi sifat daktilitas beton dimana setelah terjadi retakan steel fibre akan cenderung mencegah retak-retak kecil menjadi retakan yang lebih besar, dan hasil persentase optimum yang didapat yaitu pada S-SF 10% dengan nilai kuat tekan rata-rata pada umur beton 28 hari adalah sebesar 33,40 MPa yang dimana terjadi peningkatan persentase sebesar 11,33%.  Sedangkan  pada  pengujian  kuat  lentur  balok  persentase  optimum  yang  didapat  yaitu pada B-SF 30% dengan nilai tegangan lentur rata-rata pada umur beton 28 hari adalah sebesar 5,09 MPa dimana terjadi peningkatan persentase optimum sebesar 32,85%.
Berdasarkan  hasil  kesimpulan,  disarankan  perlu  dilakukan  penelitian  lanjutan  dengan komposisi campuran yang lebih detail lagi seperti campuran dengan variasi 5%, 15%, dan 25% untuk  mengetahui  nilai  persentase  optimum  yang  lebih  akurat.,  perlu  ada  penambahan  umur pengujian kuat tekan dan kuat lentur dengan menambahkan 14 hari dan 21 hari agar lebih detail hasil  grafik  yang  didapat,  perlu  ada  penambahan  bahan  tambah  kimia  berupa superplasticizer pada campuran yang menggunakan steel fibre untuk mendapatkan workability pada saat proses pemadatan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Kepala  Laboratorium  dan  Teknisi  Laboratorium  Uji  Material Politeknik Negeri Manado yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwi,  A.H,  Zulkarnain,  Fahrizal.,  (2021),  Analisa  Pengaruh  Penambahan  Steel  Fibre  Dan Viscocrete  8670-Mn  Terhadap  Uji  Kuat  Tarik  Beton.,  SKRIPSI,  Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara.
Badan Standardisasi Nasional. (2011), SNI 4431:2011 Cara uji kuat lentur beton normal dengan dua titik pembebanan . Jakarta: Bandar Standardisasi Nasional. Badan  Standardisasi  Nasional.,  (2000), SNI  03-2834-2000  Tata  Cara  Pembuatan  Rencana Campuran Beton Normal . Jakarta: Bandar Standardisasi Nasional.
Badan Standardisasi Nasional., (2002), SNI 03-1729-2002 Tata Cara Perencanaan Struktur Baja Untuk Bangunan Gedung . Jakarta: Bandar Standardisasi Nasional.
Badan  Standardisasi  Nasional.,  (2011), SNI  1974:2011  Cara  Uji  Kuat  Tekan  Beton  Dengan Benda Uji Silind er. Jakarta: Bandar Standardisasi Nasional.
Badan Standardisasi Nasional., (2011), SNI 2493:2011 Tata Cara Pembuatan Dan Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium . Jakarta: Bandar Standardisasi Nasional.
Cuenca, E., (2015), On Shear Behavior of Structural Elements Made of Steel Fibre Reinforced Concrete . Springer  Transactions  in  Civil  and  Enviromental  Engineering ,  Politecnico,
Milano.
Luvena, G.A, Siswanti, M, F, dan Saputra, A. (2017). Pengaruh penambahan serat baja pada Self Compacting Concrete mutu tinggi, Jurnal Teknik Sipil, Vol. 14, Np.2, April 2017, hal. 85- 93.
Musyaffa, D.N., Sholihin As’ad., Wibowo., (2015), Pengaruh Dosis Dan Aspek Rasio Serat Baja Terhadap  Kuat  Tekan  Dan  Modulus  Elastisitas  Pada  Beton  Normal  Dan  Beton  Mutu Tinggi, e-Jurnal UNS Matriks Teknik Sipil , Vol. 3, No. 2.
Pane,  F.P.,  Tanudjaja,  H.,  Windah,  R.S.,  (2015),  Pengujian  Kuat  Tarik  Lentur  Beton  Dengan Variasi Kuat Tekan Beton, e-Journal UNSRAT Jurnal Sipil Statik Vol. 3 No. 5. Peraturan Beton Bertulang Indonesia., (1971), PBI  1971.
Utami, T.R, Noorhidana, V,A, Sebayang, S, Helmi, M. (2022). Pengaruh Serat Baja Terhadap
Kuat Tarik Lentur Balok Beton yang Disambung, JRSDD, Vol. 10, Np, 2, Hal. 267-278.
Wibisono, E.K., Evangelica, C.M., Sugiharto, H., Wijaya, G.W., (2018), Pengaruh Penambahan Serat Baja Terhadap Peningkatan Kuat Kokoh Tekan, Kuat Tarik Belah Dan Kuat Lentur Murni  Pada  Beberapa  Mutu Steel  Fibre  Reinforced  Concrete , Jurnal  Dimensi  Pratama Teknik Sipil ,Vol. 7, No.1.
Zhafira, A.U., Purwanto, E., Irianti, L., (2017), Studi Eksperimental Pengujian Kuat Tekan, Kuat Tarik Belah dan Kuat Lentur Pada Campuran Beton Dengan Penambahan Serat Kawat Bendrat Berkait, Journal Rekayasa Sipil Dan Desain (JRSDD) , Vol. 5, No. 4.
Zongze, L, Haitang, Z, Xuanjiao, Z, Chengcheng, W, Gang, C. (2021). Effects of steel fiber on the flexural behavior and ductility of concrete beams reinforced with BFRP rebars under repeated  loading. Composite  Structure, Vol.  270,  15  August  2021,  11407,
https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2021.114072 .